76 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



que es la mencionada por el señor Albertini. Aquí me permitiré recti- 

 ficar lo qué ha publicado el Profesor Bracliobuscli de Córdoba, en un 

 folleto que contiene dos conferencias desempeñadas por él en el año 

 J876, sobre el oro (pág. 76: «Según análisis del Sr. Kyle, tiene el 

 oro de San Francisco, Provincia de San Luis, 977 milésimos de oro 

 puro y el de la Cañada Honda, 825 milésimos »). Probablemente no 

 sabia el Dr. Braclíebusch que este ensaye no se refiere al oro virgen 

 de San Francisco, sino á un lingote obtenido por la fundición de oro 

 amalgamado y evidentemente no tiene valor alguno para la minera- 

 logía. 



Como el análisis del oro de Vírgenes publicado por el señor Alber- 

 tini distaba mucho de concordar con un ensaye practicado en el labo- 

 ratorio de la Casa de Moneda sobre una de las primeras muestras pro- 

 cedentes de la misma localidad, me empeñaba en conseguir otras 

 muestras para su estudio comparativo. Últimamente he recibido varias 

 partidas de la arena ferruginosa aurífera producto del lavado de las 

 arenas del Cabo Vírgenes; las he sometido á un examen prolijo y he 

 apartado las partículas del metal precioso para su análisis. 



El oro se halla principalmente bajo la forma de hojillas; la mas 

 grande que he visto tenia 6 milímetros de largo por 3 milímetros de 

 ancho pero la mayor parte de las partículas son de un tamaño mucho 

 menor, siendo algunas casi microscópicas. En muchas de las hojillas 

 se observa que los bordes tienen un espesor mayor que la parte cen- 

 tral, dando á las hojillas el aspecto de una lámina de metal cuyos 

 bordes hubieran experimentado un principio de fusión. Hay oro de dos 

 colores; como la mitad de las hojillas son de un lindo color amarillo y 

 la otra de un amarillo tirando á verdoso. 



He separado una cantidad suficiente de ambas variedades para su 

 análisis por via húmeda, tanto cualitativo como cuantitativo. Aqui 

 debo advertir que ni durante los ensayes en la mufla ni durante los 

 análisis cualitativos he obtenido indicaciones de la presencia de pla- 

 tino en el oro de Vírgenes, siendo las únicas impurezas, la plata, el 

 cobre y el fierro. 



Hé aquí los resultados del análisis : 



Oro amarillo Oro verdoso 



Oro 88.258 87.910 



Plata 10.778 11.428 



Cobre 416 .414 



Fierro .546 .175 



99.998 99.927 



